22154

日本建築学会大会学術講演梗概集（東海） 2012 年 9 月

クロス・ラミネイティド・ティンバー（CLT）による構造の耐震性能に関する研究
その 2 CLT の製造

クロス・ラミネイティド・ティンバー
振動台実験

正会員

○孕石剛志＊1

同

岡部 実*2

同

宮武 敦*3

同槌本 敬大*4

同安村 基＊5スギ1．はじめに
本報では、振動台実験に用いた CLT 壁パネルおよび床パネルの製造および品質管理について報告する。
2．CLT の製造計画
2.1 CLT の製造上の特徴及び樹種選定
CLT は、ひき板を巾方向にも並べ層毎に直交させて積層接着した材料である（表１参照）。ひき板間の材質の変動やひき板内の欠点（節など）が分散されることで、強度上均一な製品ができるという特徴がある。この特徴を活かし、実験に用いる CLT は全国的に生育する「スギ」を原材料とした。
表 1 各種再構成材料の原料と繊維方向
図 1 スギひき板のヤング率分布
長さ 4000mm、厚さ 180mm で、30mm スギひき板 6 層構成とした。これは床パネルとしての剛性向上を目的としたもので、壁パネル 5 層構成の引張側（6 層目）に長手方向と平行にひき板を積層接着する構成とした。したがって CLT床パネルは上下非対称となり引張側の最外層とその内側 1層が同一方向となっている。1、5 層目（および 6 層目）
は最外層用ひき板、2,3,4 層は内層用ひき板の区分とした。
（図 2 参照）。

2.2 ひき板の断面構成
本実験に用いる CLT 製造用の原料は、九州地域のスギ乾燥ひき板とした。ひき板を構造用集成材の日本農林規格（以下 JAS 規格）に規定されているラミナの機械等級区分により区分し、歩留まりや CLT 性能を考慮して内層用と外層用の二つのグループに分類することとした。
（図 1 参照）。その結果、内層用ひき板はヤング率 3.5〜6.4kN/mm2（平均 5.0 kN/mm2）最外層用ひき板はヤング率 5.0〜7.9 kN/mm2（平均 6.5 kN/mm2）となった。また、一般に流通するスギの板材や集成材用ひき板の寸法を考慮して、CLT を構成するひき板の厚さは 30mm とした。
CLT 壁パネルは幅 1000mm、長さ 3000mm、厚さ 150mm で、30mm スギひき板 5 層構成とした。壁パネルの長手方向と1,3,5 層目ひき板の繊維方向が平行で、2、4 層目に直交層を配した構成となっている。CLT 床パネルは幅 1000mm、図2

CLT 壁パネル及び床パネルの断面構成

2.3 接着及び圧締当該試験に用いる CLT は構造用集成材の JAS 規格に準じて製造した。ひき板の含水率は 15％以下とし、強度等級区分後、同じ区分のひき板同士を垂直型フィンガージョイント（水性高分子イソシアネート系接着剤）で所定の長さにたて継ぎをして幅 110mm 厚さ 30mm のラミナとした。圧締用プレス機械の仕様に合わせて、パネルの長手方向は幅 110mm×長さ 6150mm のラミナを幅方向に 10 枚、Study on Seismic Performance of Building Structure with
Cross Laminated Timber,Part2: Manufacturing― 307 ―

HARAMIISHI Takeshi, OKABE Minoru, ,MIYATAKE Atsushi, TSUCHIMOTO Takahiro,and YASUMURA Motoi

短手
手方向は幅 110mm×長さ 1100mm
1のラミ
ミナを幅方向にに 56
表 3 減圧加圧はく離離試験結果枚並並べてそれぞぞれ 1 層としした。ラミナ
ナの幅方向の 接着
各接着層のの最大はく離（幅幅はぎ接着） は行わなか ったが、積層層接着の工程
程でラ離率
はく離試験
験体
長さはく離長さ(mmm）
接着層Noo.
ミナ
ナの幅方向にに隙間が生じ ないように専専用の治具を 用い
abcd（％％）(mm）1て固固定した。な
なお、床パネルルの 5 層目とと 6 層目はラ ミナ
32252①4.66%45
幅方方向の目地がが一致しない よう、ひき板板を幅方向にに 1/234454ずつつずらして配配置した。
118225402
接着剤は、ロ接
ロ−ルコータ 式自動糊付機機により水性性高分②3.88%
4032子イイソシアネーート系接着剤をを塗布量 250ｇ/ｍ で塗布布した。
4227221
圧締
締圧はスギ構
構造用集成材とと同様 0.8MPPa、圧締時間間は使2③2.22%27
用した接着剤のの管理基準よりり 45 分以上とした。圧締締終了
34、常温で 1 日以上養生しし、パネル厚ささが構造用集集成材
後、の短短辺方向寸法
法公差（＋1.5mm、−0.5mmm）の範囲内 とな3.2 曲げ性能ることを確認しした。その後 、パネルの幅幅および長さ を寸本事業と同じ製本製造条件で製製造した CLT の曲げ性能ににつ公差+0、-4mmm の範囲で NC 加工機を用いいて切断した。
。
法公
いてては、岡部ら 1)によって報告る。構造用合板板の告されている
CLT
C の製品検検査の項目は、厚さ、幅、長長さ、対角線線寸法
曲げげ性能推定に用用いる平行層理理論を用いてて（表 4 参照
照）、差、、含水率、接接着性能としたた。（表 2 参照照）
ひきき板のヤング率率から推定しした CLT パネ
ネルの曲げヤンング
22
表2CLT 試作製造におおける製品検査
査内容と公差差率はは壁パネルで 5.13kN/mm 、 床パネルで 5.375kN/mm となとり、測定値と概ねね一致した。
検査
査項目

公公差

検査項目

公差

厚さ+1.5mmm,-0.5mm

対対角線寸法差±3mm

幅+0mmm,-4mm

含水率15％以下

長さ+0mmm,-4mm*1 プレス前
前 挽板含水率表4**1

3．CLT の性能評
評価
3.1
1 接着性能促進処理試験
促
験のはく離率 により接着性性能を評価しした。
試験
験片は 75mm××幅 200mm×パネル厚さととし、促進処
処理は構造造用集成材やや単板積層材 で一般的な方方法である減減圧加圧ははく離試験とした。（図 3、、表 3 参照）①②③

1150mm200mmm

図3

試験片（150×200×75）採取方法
採T の側面にはは板目・柾目面面と木口面の両両面が現れる こと
CLTから、試験片のの採取、はく離離長さの測定定については 4 面の接接着層長さにに対するはく 離長さの合計計の比率をははく離率とした。CLT はひき板を直直交積層するこことで積層面面の寸伸縮差が大ききいことから 、比較的大ききな接着はく 離が法伸生じやすいもののと思われる 。今回の実験
験結果でも、 集成
はく離の計測方方法、判定方方法では CLT の接材と全く同じは性能を正しく評価することとは難しいことが分かったた。
着性*1 銘建工業株式会社
銘社 開発室長*2 ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞつくば
ﾍ
ば建築試験ｾﾝﾀｰｰ 統括試験研究
究役 農修
3* 森林総合研究所複森
複合材料研究領
領域チ−ム長・農農学修士
4* 国土交通省国土技
国
技術政策総合研
研究所 室長 博士（農学）博*5 静岡大学農学部環静環境森林科学科
科 教授 農博平行層層理論によるる CLT の断面性性能

I,Ie: ×106cm3Z、Zee：×104cm2

まとめ4．ま
既往の構造用集既集成材等の製製造技術に基づいて一般流流通
スギ
ギ板材を用いたた CLT を製造造するとともに、これらがが一定のの品質を持つこことを確認し た。
参考文献】【参1)岡岡部実, 安村 基, 小林研治
治, 孕石 剛志志, 中島 洋, 藤
田和
和彦(2012). すぎす
CLT パネ
ネルの曲げ試試験及び逆対称称せん断断試験 第 62
2 回日本木材材学会大会研究究発表要旨,YY1709-11045, 札幌
謝辞】【謝本実験は国土交本
交通省住宅局
局による木のまち・木のいいえ整備備促進事業「木木造住宅・建建築物等の整備促進に関すする技術術基盤強化を行行う事業」ににより実施された。関係者者各意を表します
位にに、この場を借借りて感謝の意
す。

*1 Chief Engiineer , Meiken La
amwood Corporaation*2 Chief Reseearcher Tsukuba Building Researrch and Testing Laboratory
LCenteer forBetter Livving, M.Agr..
3* Team Leadder, Department of Wood-based M
Material, Forestry
y and Forest Prodducts
Research Institute・M. Aggr
4or Land and Infrasstructure manageement, MLIT, Dr. Agr* Head, Nattional Institute fo*5 Professorr, Faculty of Agriculture, Shizuokaa University, Dr. Agr.
A― 308 ―